VANADIUM 



807 



ment avec les minerais oolithiques de Mazenay (Saône-et-Loire) 

 traités dans les usines du Creusot. 



Les scories des convertisseurs basiques, obtenues avec les 

 minerais de cette provenance, avaient, en 1882, la composition 

 moyenne suivante (Witz et Osmond 1 ) : 



16,50 



3,80 



Silice 



Alumine I 



(avec un peu de chrome) \ 



Chaux 46,30 



Magnésie , 4,00 



Oxyde ferreux 7,07 



Oxyde manganeux 5,30 



Acide sulfurique 0,63 



Acide phosphorique 13,74 



Acide vanadique 1,92 



Fer 



Manganèse. 



Soufre 



Phosphore. 

 Vanadium . 



5,50 

 4,10 

 0,25 

 6,00 

 •1,08 



99,26 



Ces scories ont été traitées de manière à préparer d'abord 

 des phosphates hypovanadiques tenant environ 20 0/0 de 

 vanadium et ensuite du métavanadate d'ammonium pour l'in- 

 dustrie. 



La teneur des scories basiques au vanadium était détermi- 

 née par la méthode volumétrique exposée plus haut (Linde- 

 mann, Witz et Osmond 2 ). 



On traite 6 grammes de scories par 90 centimètres cubes 

 d'acide sulfurique au 1/5, on chauffe quelque temps à l'ébul- 

 lition; il se fait un dépôt de silice et de sulfate de calcium, 

 qu'on laisse déposer. On mesure le volume de la dissolution, 

 et on en prélève par filtration exactement un tiers, de manière 

 à doser l'acide vanadique contenu dans 2 grammes de scories. 

 On peroxyde par du permanganate de potassium en solution 

 faible (par litre l gr ,234) de permanganate cristallisé; puis on 

 réduit l'acide vanadique par le sulfate ferreux titré. Celui-ci se 

 prépare en dissolvant à l'abri de l'air 2 gr ,183 de fil de cla- 

 vecin dans l'acide sulfurique au 1/5 et en étendant à 1 litre 

 avec le même acide; cette solution correspond à la précédente. 



1. Bull. Soc. chimique, 1S82, IF. p. 30. 



2. Bulletin Soc. industr. de Bouen, 1886. 



